über die magnetischen Eigenschaften der Nickel-Kobalt-Legieruagen. 453 



ersten Werte liegen auf ein und derselben Geraden, der sich alle folgen- 

 den mit nur kleinen Abweichungen anschmiegen. Es erschien daher voll 

 berechtigt, dieses lineare Gesetz auch für die Legierungen über 70 ° o 

 Co als gültig zu extrapolieren, umsomehr als die dadurch entstehen- 

 den Kurven auf ein weites Stück durch die Werte von gestützt 

 werden, die in Zuständen leichter Magnetisierbarkeit gemessen wor- 

 den sind. 



Ein anschauliches Bild dieser Verhältnisse geben uns die Kurven 

 der Fig. 9, welche als Funktion der absoluten Temperatur dar- 

 stellen. Die Kurve, welche auf den Zustand führt, bei welchem die 

 Messung mit der Induktionsmethode vorgenommen wurde, ist strich- 

 punktiert angegeben, der extrapolierte Teil der Sättigungskurven je- 

 doch gestrichelt. Wie man aus der Figur ersieht, schliesst sich 

 das durch die Extrapolation auf den so vorausbestimmten Wert bei 

 0° a. T. notwendige Stück der Kurve dem experimentell bestimmten 

 Teil derselben durchaus natürlich an. und auch der Verlauf der ganzen 

 Kurvenschar macht einen harmonischen Eindruck. Man darf also wohl 

 diese Extrapolation als mit einem grossen Grad von Wahrscheinlich- 

 keit behaftet ansehen. 



Es muss hier noch bemerkt werden, dass bei der Legierung 

 50 "A» Ni die Kurve nicht ganz genau durch den Punkt bei gewöhn- 

 licher Temperatur gezogen wurde. Dies hätte, wie man aus der 

 Figur ersieht, einen ziemlich starken Knick der Kurve an dieser 

 Stelle zur Folge gehabt, der sonst bei keiner Legierung beobachtet 

 wurde. Es schien mir daher erlaubt anzunehmen, dass hier viel- 

 leicht schon eine sonst unbemerkt gebliebene magnetische Härte oder 

 ein zufälliger Versuchsfehler störend gewirkt habe. 



Es ergibt sich unter diesen Voraussetzungen das Resultat: 



In den Legierungen von Nickel und Kobalt behalten die 

 konstituierenden Bestandteile ihr magnetisches Moment un- 

 verändert bei. 



Der Um waii dl ungsp u tik t. 



Die Theorie des Ferromagnetismus von Prof. Weiss gibt uns 

 eine scharfe Definition dessen, was man als den Umwandlungspunkt 

 zu betrachten hat. Es ist der Punkt des Verschwindens der spon- 

 tanen Magnetisierung im äusseren Felde Null. Die Schwierigkeit liegt 

 nun darin , dass unsere Untersuchungen an die Existenz äusserer 

 Felder gebunden sind und die inneren Vorgänge bei dem äusseren 

 Felde Null nur durch eine Extrapolation gefunden werden können. 



